( 479 ) 
» Je pense que ce dernier composé, auquel Dana a donné le nom de 
bismite (1), devrait être plutôt réuni à l'hydrocarbonate ou bismuthite. Le 
nom de bismite serait alors réservé au bismuth oxydé proprement dit. 
» Mispickcl bismuthifère. — Une dernière espèce minérale, dans laquelle j'ai constam- 
ment trouvé une certaine quantité de bismuth, est une sorte de mispickel, qui se rencontre 
en assez grande abondance à Meymac et qui s’y montre presque toujours associé au bismuth 
sulfuré. L'aspect extérieur et les caractères chimiques de ce minéral sont, à peu de chose 
près, ceux du mispickel ordinaire; cependant la cassure blanche prend souvent à Pair une 
teinte légèrement rosée, et l’on peut, avec quelque soin, reconnaître au chalumeau la pré- 
sence du cobalt. 
» L'analyse, faite sur un certain nombre d’échantillons, a donné des résultats un peu 
variables. En voici trois exemples, se rapportant à : I masse à texture cristalline; II et HI, 
fragments portant des faces cristallines. 
IE. HI. 
nn ut 31,90 30,21 28,71 
Bismuth........ : 1,62 413. 6,58 
Bomb: :7.1. 10 0,10 traces 0,10 
0 RES ME 0,16 0,76 1,07 
Antimoine , ...... 1,70 1,90 1,50 
Arsemic soir 40,15 39,96 39,30 
e + res 16,34 15,92 14 ,60 
GaDEUE -Sa erens 6,10 4,90 6,70 
Eau et perte.... . 1,93 2,29 _2.44 
100 ,00 100 ,00 100,00 
» La gangue est formée de quartz et d’un silicate hydraté d'alumine, de chaux et dê ma- 
gnésie, partiellement attaquable aux acides. On a constaté, sur le minerai en masse, une 
teneur en argent de 8 grammes aux 100 kilogrammes et une trace non dosable d’or. 
-_ » J'avais supposé d’abord que la présence du bismuth devait être attri- 
buée à une fine dissémination du sulfure de ce métal dans le mispickel ; 
mais des analyses répétées, sur des échantillons où j'avais inutilement cher- 
ché à distinguer le sulfure, ont constamment accusé une quantité très-sen- 
sible de ce métal; d'autre part, la présence du cobalt, dont la proportion 
semble varier avec celle du bismuth et dans le mème sens, aux dépens de la 
proportion du fer, parait bien indiquer que l’on a affaire à une véritable 
combinaison, mélée peut-être en quantité variable avec du mispickel ordi- 
naire. Cette combinaison n’est probablement pas encore sans mélange 
dans les échantillons II et ITI, bien qu’ils portent des faces cristallines. T 
serait donc prématuré de Mihei à la représenter par une formule miné- 
ralogique. » 
(1) Daxa, System of Mineralogy, 5° édit., p. 185, 1874. 
63. 
